( 228 ) 



travail du verre, il esl réduit à l'état de sel de proloxyde qui reste eu dis- 

 solution. 



» Il faut dans cette circonstance précipiter le fer par le carbonate de 

 baryte, puis soumettre la liqueur filtrée au courant. 



» II. Nicliel. — La pile me sert fréquemment pour l'analyse de mine- 

 rais de la Nouvelle-Calédonie, qui renferment du nickel, de la magnésie, 

 et souvent du cobalt et du manganèse. Jusqu'à ce jour, on se contentait 

 de doser le nickel par précipitation dans une liqueur ammoniacale, mais 

 souvent ce métal entraînait de la magnésie au pôle négatif. On se débar- 

 rasse de celle-ci eu dissolvant le dépôt dans l'acide nitrique, puis ou 

 chasse ce dernier par de l'acide sulfurique, et l'on expose la liqueur au 

 courant de deux éléments qui précipite le nickel à l'état de pureté. 



» III. Zinc. — c. On fait une solution sulfurique ou nitrique de ce 

 métal, on la sature par l'ammoniaque, de f;içon à redissoudre le précipité 

 d'oxyde, et l'on y ajoute un excès d'acide acétique. Cette liqueur, exposée 

 à froid à l'action de deux éléments, donne un dépôt très-adhérent sur le 

 pôle négatif qui est formé par un cylindre ou une lame de platine préala- 

 blement tarée. 



» d. Un essai de laiton peut se faire eu quelques heures par ce moyen. 

 La liqueur est soumise à l'action d'un élément à chaud : le cuivre se sépare 

 seul sur l'électrode négative. Ou enlève celle-ci, on précipite le fer dans la 

 liqueur par l'ammoniaque, et dans ce liquide filtré on dépose le zinc 

 comme on vient de l'indiquer avec deux éléments. Un dixième de milli- 

 gramme est précipité en quelques instants. 



» IV. Plomb. — e. Si ce métal est seul dans une liqueur nitrique, on 

 l'expose à l'action d'un élément, soit à chaud, soit à froid. Le bioxyde de 

 plomb se porte en totalité, sous forme d'un enduit très-adhérent, .sur le 

 creuset for.maut l'électrode positive. La liqueur est siphonnée sans arrêter 

 le courant, puis remplacée par de l'eau qu'on décante deux à trois fois, et 

 le creuset taré est si'ché vers iio degrés, puis pesé, /joo milligrammes sont 

 déposés en cinq heures et 2 grammes en une nuit. 



» On voit nettement se précipiter sur les parois du creuset le plomb 

 contenu dans une liqueur qui n'en renferme que 2 centièmes de milli- 

 gramme. 



» f. Le plomb se dose avec la même rigueur en présence de fortes pro- 

 portions d'argent, de fer, de zinc, de nickel, de cobalt, d'alumine, de ma- 

 gnésie et de métaux alcalins ou alcalino-terreux. 



» L'essai des bronze?, alliages cjui contiennent d'ordinaire de l'étain. 



